TCVN3579-81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3579 - 81 về Kính bảo hộ lao động - Mắt kính không màu TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3579-81 KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG MẮT KÍNH KHÔNG MÀU Eye protectors - Colourless lens Tiêu chuẩn này áp dụng đối với mắ t kính kh ô ng màu của kính bảo hộ lao động làm từ thủy tinh silic át dùng đ ể bảo vệ mắt chống các yếu tố n guy hi ể m và có hại trong sả n xuất (gió, bụ i , vật rắn, giọt chất l ỏn g , giọt kim loại nóng ch ả y, khí ăn m ò n...) 1. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC 1.1. Mắt kính kh ô ng màu phải c ó dạng tròn v ới bề mặ t cần hoặc b ề mặt phẳng, hoặc d ạng t ấm phẳng. 1.2. Mắt kính ph ả i có kích thước như sau: mm Bảng 1 Dạng mắt kí n h Kích thước không nhỏ hơn Độ dày Dùng cho Dạng tròn Dạng tấm p h ẳng Dạng t ấ m phẳng Ø 50 38 x 45 50 x 110 2 ÷ 3 , 5 2 ÷ 4 2 ÷ 4 Kính có 2 m ắ t kính Kính c ó 2 mắt kính Kính lắp ngoài và kính có 1 mắt kính 2. YÊU CẦ U KỸ THUẬT 2.1. Hệ số ánh sáng truy ền qua mắt kí n h không màu không nh ỏ hơn 0,85 2.2. Độ bền va đập c ủ a mắt kính kh ô ng màu không nhỏ hơn 0,2 J đối với mắt kính chống gi ó , bụi, giọt chất lỏng, giọt kim l o ạ i nóng chảy, khí ăn m òn và 0,4 J đối với mắ t kính ch ố ng các v ật rắn . 2.3. Mắt kính phải bền đối với hóa chất. Khi thử n ghiệm độ bền ki ề m (mục 3) mức tiêu hao về khối lượ n g kh ô ng quá 75mg trên 1 dm 2 bề mặt. 2.4. Mắt kính phải đ ược ủ nhiệt t ối, Giá trị đạ i lư ợ ng khúc xạ kép không được vượt quá 50 nm trên 1 m quãng đường đi. 2.5 . Hệ số khúc xạ của mắt kính không được lớn hơn ± 0,15 điốp 2.6. Mắt kính không được có rìa mép sắc nhọn. Trên rìa mép không được có vết sứt. 2.7. M ắ t kính không được có vết rạn nứt. 2.8. Mắt kính kh ôn g đ ư ợc có g ợ n sóng làm lệch ảnh sợi chỉ (mục 3) một góc quá 5’. 2.9. Các chỉ tiêu khuyết tật của m ắ t kính như b ả ng sau: Bảng 2 Loại khuyết tật Y êu c ầ u 1 . Bộ t tro , b ụ i Kh ô ng được có 2. B ọt khí Tr ê n một mắ t kính cho phép có không quá 2 bọ t , kích thước mỗ i bọ t không qu á 1 mm . 3. Bọt đục K hô ng được có 4. Hạt tinh t h ể Tr ê n một m ắ t kính cho phép có kh ô ng quá 2 hạt, k í ch thư ớc mỗi hạt không quá 0,5 mm 5. Hạt đá Không đ ược c ó 6. Vân xo ắn Kh ô ng đ ư ợc có 7. Vân dài Cho ph é p c ó v â n dài nh ư ng không nhìn thấy được; qua ánh sáng ban ngày. 8. Vết xư ớ c Cho ph é p c ó 2 v ế t x ướ c nhỏ Các chỉ t iêu cho phép t rên chỉ áp d ụng cho vùng rìa mép cách rì a mép 8 mm. 3. QUY TẮC NGHIỆM TH U VÀ PHƯƠNG PHÁP TH Ử 3.1. Mắt kính trư ớ c khi xuấ t xư ởng phải được bộ p hận ki ể m tra c h ấ t lượng sản ph ẩ m (KCS) k i ể m tra nghiệm thu. Nhà m á y sản xuất phải bảo đảm những m ắ t kính xuất xưởng đạt đư ợ c các yêu c ầ u c ủ a tiêu chu ẩn nà y . 3.2. Người mua được phép ki ể m t ra lại những m ắt kính mì n h mua theo các yêu cầu k ỹ thuật và phương pháp thử của tiêu chu ẩ n này. 3.3. Kích thư ớ c và các chỉ ti ê u chất lư ợ ng (1.2; 2.3; 2.6; 2.7; 2 . 9) phải đư ợ c ki ể m t ra ít nh ất đ ố i v ớ i 100 mắt kính lấy bất k ỳ từ lô sản ph ẩ m được sản xuất trong một ca. 3.4. Hệ số ánh sáng truyền qua và khúc xạ kép (2.1; 2,4) phải được ki ể m tra đ ố i với 5 mắt kính lấy bất kỳ t ừ 100 mắt kính được lấy ở mục 3.3. 3 . 5. Độ bền va đập (2.2) phải được ki ể m tra đối với 15 mắt kính lấy bất kỳ từ 100 mắt kính được lấy ở mục 3.3. 3.6. Trong trường hợp một thử nghiệm nào đ ó khi nghiệm thu theo mục 3.3; 3.4; 3.5 mắt kính không đạt yêu c ầ u của tiêu chuẩn n ày t hì phải ti ế n hành thử nghiệm lại với s ố mẫu thử gấp đ ôi, n ế u kết quả lần t hử nghiệm lại cũng khô n g đạt yêu c ầ u của t iêu c h u ẩ n này thì toàn bộ lô sản ph ẩ m được coi là phế ph ẩ m. 3.7. Độ khúc xạ (2.5) và chất l ư ợ ng quang học (2.8) c ủ a mắt kính phải được ki ể m t ra đ ố i với t oàn bộ mắ t kính của l ô sản ph ẩ m. Mắ t kính không đạt yêu cầu ở 2 mục trên được coi l à phế ph ẩ m. 3.8. Kích t h ư ớc của mắt kính được ki ể m tra b ằ ng d ụng cụ đo độ dài với độ chính xác đến 0,1 mm. 3.9. Hệ số ánh sáng t ruy ề n qua m ắ t kính (2.1) phải đ ư ợc xác định bằng t hi ế t bị đo ánh sáng truyền qua c ó giới hạn đo 100 - 1 % ở vùng ph ổ ánh sáng c ó bước s ó ng 4000 - 7000 A và sai số cho phép không lớn hơn 3%. 3.10. Độ bền va đập của mắt kính không màu (2.2) phải được xác định tr ê n giá thử nghiệm chuyên dùng (h ì n h 1) với viên b i thép có khối lượng 0,1 kg rơi từ độ cao; 0,2m đối với mắt kính dùng để chống gi ó , bụi, giọt chất lỏng, khí ăn mòn ; 0,4 m đ ố i v ới mắt kí n h dùng để chống các vật rắn. Đi ể m rơi của viên bi thép phải nằm trong vòng tròn c ó đường kính 15 mm ở tâm mắt kính. 2. K í nh Hình 1 Mắt kính đạ t yêu cần nếu s au 3 l ầ n va đập trên m ắt kính kh ô ng có v ết l õ m, rạn nứt và c ác khu y ết tật kh á c. 3.11. Độ bền kiềm của mắ t kính không màu (2.3) được xác định t heo TCVN 1047 - 71. 3.12. Đại lượng khúc xạ kép (2.4) được xác định b ằ ng phân cực kế cùng vớ i b ổ chính (tấm 1/4 bước s ó ng cho mẫu thử có chiều rộ n g 3 ± 1 cm c ắt từ mắt kính. 3. 1 3. Hệ s ố khúc xạ của mắt kính không màu (2.5) x á c định bằ n g má y đo đ i ố p với độ chia kh ôn g lớn hơn 0,15. 3.14. Ki ể m tra gợn s ó ng theo mục 2.8 được t i ế n hành như sau: dùng máy đèn chi ế u (h ì nh 2) với sợi chỉ căng t heo chi ề u đứng giữa khung kẹp phim, kích t hư ớ c sợi chỉ không lớn h ơn 0.02 mm, tr ê n màn ảnh đặt cách ố ng kính máy đèn chiếu 3700 mm c ó hai vạch t hẳ n g đứ n g được t ô đậm nét 1 ÷ 1,5mm đ ối xứ n g qua đường t rục, khoả n g cách gi ữ a hai vạch là 10 mm (hình 3). Mắt kính thử nghiệm đ ặt t rên gi á đ ỡ cá ch ống kính máy đ èn chi ế u 250 mm và n ằ m trên trục quang học của máy đèn chiếu. Hình 2 Hình 3 Mắt kính đ ược coi là đạt yêu cầu nếu ảnh sợi chỉ khi đi qua mắt k í nh kh ô ng bị lệch ra ngoài hai vạch trên màn ảnh. 3.15. Các ch ỉ tiê u ở mục 2 . 6; 2.7 và 2.9 được ki ể m tra b ằ ng c á ch dùng mắt thường xem xét qua ánh sáng ban ngày mà không c ầ n phải ph ó ng đại. 4. GHI NHÃN, BAO GÓI, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN 4.1. Mắt kính phải đ ư ợc gói thành t ừng gói bằng giấy, m ỗ i gói t ừ 20 - 30 chiếc, giữa các mắ t kính c ó lót một lớp gi ấ y m ề m. 4.2. Các g ó i mắt kính được xếp vào th ù ng gỗ có lớp giấy lót chống ẩ m, ư ớ t và vật liệu xốp chống xóc. Thùng gỗ được bao bằng đai sắt. Khối l ư ợ ng thùng sau khi bao gói không quá 50kg. 4.3. Trong mỗi thùng đựng mắt kính phải có phi ế u bao g ó i ghi r õ : Tên và địa chỉ nơi sản xuất ; Tên và kích t hư ớc mắt kính ; Số lượng mắt kính trong thùng ; Ngày t h á ng bao g ó i; Ký hiệu và số hiệu ti ê u chuẩn này; Số hiệu người bao gói và d ấ u KCS. 4.4. Trên nắp thùng phải ghi r õ b ằ ng sơn hoặc mực không phai màu: T ê n xí nghiệp sản xuất; Tên hàng h ó a; Kích t hước v à s ố lượng mắt kính; Ký hiệu «mặt trên» «dễ vỡ», «khô n g lật» và d ấ u hiệu chống mưa, thủy t i nh. 4.5. Mắt kính phải được vận chuy ể n bằng c á c toa tàu xe kín và kh ô r á o; khi vận chu yể n các thùng mắt kính được xếp s á t vào nhau và sát vào thành toa tàu xe. 4.6. Mắt kính phải được bảo qu ả n ở nơi kh ô và kín.